---
title: "Brücken und Überhänge drucken"
slug: "bruecken-ueberhange-drucken"
category: "Grundlagen"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# Brücken & Überhänge drucken

Brücken und steile Überhänge sind für viele Drucker eine Herausforderung. Mit den richtigen Slicer-Einstellungen und etwas Verständnis für die Physik druckst du auch komplexe Geometrien ohne Supports — oder mit minimalen Supports genau dort wo sie nötig sind.

## Überhänge vs. Brücken — der Unterschied

#### Überhang (Overhang)

Material hängt über eine darunter liegende Fläche hinaus. Winkel ab 45° wird schwierig. Düse druckt teilweise in die Luft.

#### Brücke (Bridge)

Material spannt komplett frei zwischen zwei Auflagepunkten. Kein Material darunter. Schwerkraft zieht Filament nach unten.

## Brücken-Einstellungen im Slicer

| Parameter              | Empfehlung              | Warum                                       |
| ---------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------- |
| Bridge Speed           | 20 – 40 mm/s            | Langsam = weniger Durchhang                 |
| Bridge Flow            | 80 – 95 %               | Weniger Material = weniger Gewicht          |
| Kühlerlüfter           | 100 % beim Bridge-Layer | Schnelles Erstarren verhindert Durchhang    |
| Bridge-Winkel          | Automatisch (0° / 90°)  | Kürzeste Brückenrichtung wählen             |
| Temperatur beim Bridge | –5 bis –10 °C           | Kühleres Filament erstarrt schneller        |
| Bridge Wall Count      | 1 (nur 1 Perimeter)     | Mehrere Perimeter auf Bridge oft schlechter |

## Überhänge verbessern

### Winkelgrenzwerte je nach Drucker

* **0–45°:** Kein Problem, keine Unterstützung nötig
* **45–60°:** Grenzbereich — gute Kühlung und Modell-Design hilft
* **60–75°:** Meist Support nötig, oder Chamfer statt Überhang designen
* **75–90°:** Horizontale Fläche — Bridge-Technik oder Support zwingend

### Slicer-Optimierungen für Überhänge

* **Overhang Speed** reduzieren (20–30 mm/s bei steilen Winkeln)
* **Lüfter auf 100 %** ab einem bestimmten Überhangwinkel (in OrcaSlicer einstellbar)
* **Adaptive Layer Height** nutzen: dünnere Layer bei Überhängen
* **Perimeter-Reihenfolge:** Innen vor außen drucken lässt äußere Perimeter besser haften
* **Modell drehen:** Oft kann man ein Modell so orientieren, dass Überhänge minimiert werden

## Support-Strategie für Überhänge

#### Normal Support

Gitterartig, einfach zu generieren. Schwer zu entfernen, hinterlässt Spuren. Gut für flache Überhänge.

#### Tree / Organic Support

Baumförmig, weniger Kontaktfläche. Leichter zu entfernen. Optimal für Figurinen und organische Modelle.

#### Paint-on Support

Manuell nur dort platzieren wo nötig. Aufwändiger, aber bestes Resultat bei komplexen Modellen.

#### Kein Support (Redesign)

Modell mit 45° Chamfer statt horizontaler Überhang. Oft die beste Lösung — kein Support, keine Spuren.

## Brücken-Länge und Materialeigenschaften

| Material  | Max. saubere Bridge | Tipp                                       |
| --------- | ------------------- | ------------------------------------------ |
| PLA       | 60 – 80 mm          | Bestes Bridging aller Materialien          |
| PETG      | 30 – 50 mm          | Zieht Fäden, niedrigere Temp hilft         |
| ABS / ASA | 40 – 60 mm          | Enclosure nötig für konsistente Ergebnisse |
| TPU       | 20 – 30 mm          | Schwierig — kurze Bridges, viel Kühlung    |

**Profi-Tipp:**  Wenn du die Wahl hast — **drehe das Modell** so, dass Bridges kurz und parallel zur X- oder Y-Achse verlaufen. Die meisten Drucker sind in einer Richtung steifer als in der anderen. Bei Core-XY (Bambu, Voron) spielt die Richtung weniger eine Rolle als bei kartesischen Druckern.
